210 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



Cela est d'autant plus curieux que rien dans les mesures ma- 

 gnétiques ne suggère une semblable polymérisation. 

 Magnétite. — Les deux magnétites étudiées ont donné : 



z/C = 0,0790 e = 593.5 + 273 magn. artificielle 

 z/C = 0,0735 fe» = 585 + 273 » naturelle. 



Les valeurs données par Weiss et Beck sont : 



AC = 0,050 © = 580 + 273 calorimétriquement 

 z/C = 0.048 e = 588 + 273 magnétiquement. 



Pour la raison indiquée en note, les déterminations de Weiss 

 et Beck sont trop faibles. Eu égard à cette cause d'erreur et à 

 la moindre précision de leurs mesures qui constituaient une 

 première exploration de la question l'accord avec les nôtres 

 peut être considéré comme sufti.sant. La différence entre nos 

 deux déterminations pour la magnétite naturelle et artificielle 

 n'est pas attribuable à des erreurs de mesure. Elle provient de 

 la difficulté d'obtenir une substance pure, de propriétés bien 

 définies. La magnétite artificielle contient plusieurs pour cent 

 d'impuretés. Les magnétites naturelles de Traverselle sont 

 souvent très pures. 



Si l'on admet, comme l'exige la théorie du champ molécu- 

 laire appliquée à la magnétite au-dessus du point de Curie, que 

 la molécule magnétique est : 



\ (FesO^) 



c'est-à-dire que chaque atome de fer est porteur d'un aimant 

 d'orientation indépendante, on trouve : 



JC = i^ = 0.0644 

 77,2 



Cette valeur est nettement plus faible que la plus faible des 

 deux valeurs trouvées par nos expériences calorimétriques: 

 0,07.35 correspondant à la magnétite naturelle. Cependant, eu 

 tenant compte de la difficulté qu'on rencontre à se procurer une 

 magnétite à propriétés thermiques déhnies on ne saurait 

 conclure à une contradiction entre la théorie et l'expérience. 



Fer. — Nos mesures ont donné : 



AC = 0,120 = 784° + 273° fer pur 



AQ> = 0.124 e = 784 + 273 fer de Sue Je. 



